SÉANCE DU 3o JANVIER igoS. 279 



traité par les acides. Le graphite est transformé en oxyde graphitique, puis 

 en oxyde pyrographitique et ce dernier composé est détruit par un mélange 

 d'acide sulfurique bouillant, dans lequel on jette par petites portions une 

 cinquantaine de grammes d'azotate de potassium. Après plusieurs traite- 

 ments alternés de ce résidu, par l'acide fluorhydrique et l'acide sulfurique, 

 puis fusion avec le fluorhydrate de fluorure de potassium, on décante, on 

 sèche et l'on traite par l'iodure de méthylène de densité 3,4 en ne re- 

 cueillant que ce qui tombe dans ce liquide. Dans ces conditions on n'ob- 

 tient jamais de diamants. 



Les résultats sont tout autres, si l'on refroidit brusquement le creuset 

 rempli de fonte liquide et additionné de sulfure de fer dans une masse 

 d'eau froide. Après le premier phénomène de caléfaclion, le creuset de gra- 

 phite poreux se laisse rapidement pénétrer par l'eau; la masse métallique 

 est refroidie extérieurement, il se forme une croûte solide, et dans ces con- 

 ditions, comme nous l'avons établi antérieurement ('), il se produit une 

 pression intérieure et le carbone qui se dépose dans la partie centrale 

 encore liquide prend la forme diamant. 



L'apparence des lingots métalliques dans lesquels on a ajouté du soufre 

 est parfois gn peu différente des lingots de fonte ordinaire refroidis dans 

 l'eau. Il se forme encore une partie externe résistante; mais la surface 

 supérieure du métal, si l'on refroidit de suite le mélange de fonte et de 

 sulfure de fer. est recouverte d'une mousse noire, solide, d'apparence 

 spongieuse qui provient de la solidification rapide du métal émulsionné par 

 un brusque dégagement de gaz. Si les gaz ont eu le temps de se produire 

 avant l'immersion dans l'eau, le lingot présente l'apparence ordinaire. 



Les diamants que l'on obtient par celte addition de sulfure de fer ont 

 les mêmes formes que ceux qui ont été préparés antérieurement. Ils se pré- 

 sentent en gouttes possédant parfois despoinlements octaédriques {^fig- 4). 

 en lames superposées en octaèdres caractéristiques à faces courbes. Nous 

 avons obtenu plusieurs de ces octaèdres, ces différents cristaux ont été 

 placés entre deux lamelles de verre au milieu de baume du Canada. Nous 

 avons l'honneur de présenter quelques-uns de ces échantillons à l'Aca- 

 démie. Certains de ces cristaux se brisent plusieurs semaines après leur 

 préparation, d'autres contiennent des crapauds et un très grand nombre 



(') H. MoissAN, Sur l'augmentation de volume de la fonle liquide, saturée de 

 carbone au four électrique, au moment de la solidification {Comptes rendus, t. CXt^, 

 igoS, p. i85). 



